( i338 ) 



» Préoccupé de l'importance de toutes ces applications pour l'art de 

 bâtir, j'ai essayé d'en étendre le nombre, et je viens signaler à l'Académie 

 une série nouvelle d'observations. 



» J'avais donné le nom de silicatisation à cette remarquable transforma- 

 tion des calcaires tendres et poreux en calcaires siliceux et compactes. 

 Comme les opérations de cette silicatisation des sculptures et constructions 

 donnent lieu à des colorations des pierres souvent très-prononcées, ce qui 

 rend les joints plus apparents et les veines plus marquées, je me suis efforcé 

 de remédier à cet inconvénient. 



» Il y avait deux points essentiels et généraux à rencontrer : les murs en 

 craie restent trop blancs, alors que certains calcaires ferrugineux prennent 

 des nuances trop sombres; pour obvier à ces inconvénients, je produis 

 • la silicatisation des calcaires trop blancs avec un silicate double de potasse 

 et de manganèse. C'est une matière vitreuse d'un violet foncé, qui donne 

 une dissolution brune, laquelle, appliquée à la silicatisation, laisse déposer 

 dans la pâte siliceuse artificielle un peu d'oxyde de manganèse. 



» L'oxyde de cobalt se combine aussi, mais en plus petite quantité, avec 

 le silicate de potasse ; la silice précipitée par un courant d'acide carbonique 

 est d'un beau bleu d'azur; ce silicate pourra trouver son emploi dans le 

 traitement des marbres blancs. 



» Lorsque les nuances des pierres sont trop foncées, et cela est plus 

 général, j'obtiens d'excellents résultats en délayant dans la dissolution de 

 silicate, de petites quantités de sulfate artificiel de baryte, qui, on pénétrant 

 dans la pierre poreuse, en même temps qu'il se forme une couche siliceuse, 

 y reste fixement retenu, entrant, ainsi que nous le verrons plus loin, dans 

 un état de combinaison chimique. 



» Quant aux joints, ils peuvent se faire avec des ciments ordinaires dont 

 les nuances sont éclaircies au moyen de matières blanches ; mais ils peuvent 

 encore être plus complètement dissimulés avec des fragments de la pierre 

 elle-même, mêlée avec du silicate de potasse vitreux, le tout pidvérisé très- 

 fin, au préalable de l'emploi, et appliqué à l'état de pâte liquide. 



» Teinture de la pierre. — Dans le cours de mes recherches tendant à 

 donner aux pierres silicatisées les nuances destinées à mettre en harmonie 

 les diverses parties de nos constructions, soumises à la silicatisation, avec 

 celles qui n'ont pas subi cette opération, j'ai été conduit à soumettre les 

 pierres à une véritable teinture en les imprégnant d'abord de certains sels 

 métalliques, pour ensuite y déterminer des précipitations de composés 

 colorés. Ainsi, en imprégnant les pierres de sels de plomb ou de cuivre et 



